It is possible that the rapid progression of the hydration heat during the acceleration period of the hydration process of the CP paste with SP2 is related to the low absorption of the polymer molecules on the surface of the cement particles, due to a larger spread of Ca ions and water from the liquid phase to the solid phase, which could have generated more sites of nucleation and growth of the C-S-H gel. proposed three different mechanisms in order to explain the retardant effect of the polycarboxylate-based superplasticizers on the hydration of the cement, of which it is possible to associate the effect of SP1 and SP2 to two of them: a the molecules of the superplasticizer are absorbed on the surface of the cement particle and hinder the spread of water and calcium ions on the cement-solution interphase; however, the absorption in C3S is less than in C3A; b the spreading action of the superplasticizer changes the growth kinetic and morphology of the hydrated phases.
Es posible que la rápida evolución de calor de hidratación durante el período de aceleración del proceso de hidratación de la pasta de CP con el aditivo SP2 se relacione con la baja adsorción de las moléculas de polímero en la superficie de las partículas de cemento, debido a una mayor difusión de iones Ca y agua de la fase líquida hacia la fase sólida, lo cual pudo haber generado más sitios de nucleación y crecimiento del gel C-S-H. propusieron tres mecanismos diferentes para explicar el efecto retardante de los superplastificantes base policarboxilato en la hidratación del cemento, de los cuales es posible asociar el efecto de SP1 y SP2 con dos de ellos: a las moléculas del superplastificante son adsorbidas en la superficie de la partícula del cemento y obstaculizan la difusión de agua e iones de calcio en la interfase cemento-solución, sin embargo la adsorción en C3S es menor que en el C3A; b la acción dispersante del superplastificante cambia la cinética de crecimiento y la morfología de las fases hidratadas.
É possível que a rápida evolução do calor de hidratação durante o período de aceleração do processo de hidratação da pasta de CP com o aditivo SP2 se relacione com a baixa adsorção das moléculas de polímero na superfície das partículas de cimento, devido a maior difusão de íons Ca e água da fase líquida para a fase sólida, que poderia ter gerado um maior número de locais de nucleação e crescimento de CSH. propuseram três mecanismos diferentes para explicar o efeito retardador dos superplastificantes base policarboxilatos na hidratação do cimento, dos quais é possível associar o efeito de SP1 e SP2 com dois deles: a as moléculas do superplastificante são adsorvidas na superfície da partícula de cimento e dificultam a difusão de água e íons de cálcio na interface cimento-solução, porém a adsorção no C3S é menor que no C3A, b a ação dispersante do superplastificante altera a cinética de crescimento e a morfologia das fases hidratadas.